Beilräije /.iir Kemitnili der indischen Faserpflanzen etc. 1 / t 



Länge einer Markstrahlzelle, und beträgt 0-016 — 050. meist 

 0-046 Mm. Diese Wellenfoi-men sind fast an jeder Faser, die man 

 vom Baste abtrennt, unschwer nachzuweisen. 



Die Bastzellen lassen sich durch Chromsäure leicht aus dem 

 Verbände bringen . und kann dann ihre Länge leicht ermittelt wer- 

 den. Sie schwankt zwischen 0-92 — 5-7 Mm. Im Allgemeinen sind 

 die Bastzellen der inneren Bastlagen kürzer als die der äußeren. — 

 Der größte Querdurchmesser der Bastzellen beträgt 0-012 — 021, 

 meist 0-016 Mm. Die Dickenzunahme der Zelle erfolgt von den 

 Enden der Zelle gegen die Mitte hin ziemlich regelmäßig. Kleine 

 Unregelmäßigkeiten kommen indeß fast an jeder Zelle vor. Die 

 Enden derßastzellen sind sehr langgestreckt konisch, und haben meist 

 eine etwas abgerundete Spitze. Der Querschnitt der Bastzellen ist 

 polygonal, 4 — 6seitig (Fig. 2). — Die Verdickung der Bastzellen ist 

 meist eine so starke, daß der Hohlraum der Zelle auf eine dunkle 

 Ijinie reducirt ist. Nicht selten ist dieWanddicke so mächtig, daß gar 

 kein Hohlraum vorhanden zu sein scheint: in diesem Falle tritt das 

 Zell-Liimen erst nach Einwirkung von Cliromsäure hervor. Erscheint 

 das Zeil-Lumen doppelt contourirt, dann laufen die äußeren Zell- 

 grenzen den inneren nicht parallel, ein Verhältniß, welches ic!» 

 zuerst bei der Jute aufgefunden habe. Porencanäle sind an den Bast- 

 zellen nicht selten zu bemerken, an den Enden der Zellen häufiger 

 als in deren Mitte. Die Poren der Zellwand erscheinen schief spalten- 

 förmig und kurz (Fig. 1, B), im Querschnitte überaus fein und bogig 

 gekrümmt. Eine gabelförmige Theilung des Porencanals kommt 

 häufig vor; auch scheinen die Poren zweier benachbarter Zellen 

 manchmal durch Tüpfel verbunden zu sein. Die äußeren Partien der 

 quer durchschnittenen Bastzellen werden durch Chromsäure in paral- 

 lele Schichten zerlegt (Fig. 2, C). Die gequetschte Bastzelle zeigt eine 

 feine spiralige Streifung. 



Wie schon erwähnt, ist das Gewebe der Bastmarkstrahlen in 

 der Faser theils gar nicht mehr, theils nur rudimentär vorhanden. 

 und es bedarf langen Suchens, bis man Zellen dieses Gewebes an 

 der Faser findet. In den Markstrahlenzellen finden sich Krystall- 

 gruppen vor (Fig. 2. D, «). Wie schwer es hält, diese Krystall- 

 aggregate direct an der Faser aufzufinden, so leicht ist es, dieselben 

 in der Asche nachzuweisen. Verbrennt man eine größere Partie der 

 Faser, so wird dieselbe zum größten Theile zerstört; die Krystalle 



